164 
ontleding der verbinding, bewerken, maar ook /aillen verdunde 
oplossingen van NaOH nog ditzelfde effect hebben. Uit den loop 
van de isotherm is af te leiden, dat oplossingen beneden een con- 
centratie van 33,3 Gr. NaOH op 100 Gr. oplossing (dus 1 gew. 
deel NaOH op 2 gew. dln. water) een afscheiding van ZnO uit het 
vaste zout zullen veroorzaken, m. a, w. men zal de sterkte der NaOH- 
oplossing tot boven deze grens moeten opvoeren om zuivere zinkaat- 
kristallen te verkrijgen. Het niet voldoende in het oog houden van 
deze omstandigheid is waarschijnlijk de oorzaak van de velerlei 
tegenstrijdigheid in de literatuur; nagenoeg nergens vindt men de 
concentratie der oplossingen aangegeven en daar blijkens de ligging 
der oplosbaarheidslijnen de kans hierop zeer groot is, zal men in 
vele gevallen mengsels verkregen hebben van zinkaatkristallen en 
ZnO, waaraan bij analyse de onjuiste samenstelling eener verbinding 
werd toegekend. Dit is o. m. het geval geweest bij de proeven van 
Gomey en Loring Jackson '), die zinkaten bereidden door ZnO op te 
lossen in heete geconcentreerde NaOH-oplossing ; zij voegden daarna 
alcohol aan de vloeistof toe en verkregen op deze wijze twee pre- 
paraten : één uit de waterlaag, door deze zoo lang met alcohol uit te 
schudden, dat er kristallen ontstonden en één uit de alcoholische vloeistof. 
Ik heb deze methode herhaald en ging hiertoe uit van 50 Gr. 
water, waaraan 50 Gr. NaOH werd toegevoegd. Na inbrengen vaii 
17 Gr. ZnO in kleine hoeveelheden tegelijk, kristalliseerde het zinkaat 
in belangrijke hoeveelheid uit. We zijn dan ook volgens ons diagram 
midden in het verzadigingsgebied van het zinkaat. De kristalmassa 
werd onder de noodige voorzorgen, buiten toetreding van lucht en 
koolzuur afgezogen en daarna op poreus aardewerk gedroogd. 
Natuurlijk kon op deze wijze de moederloog niet geheel verwijderd 
worden, doch uitwasschen zonder gelijktijdige ontleding is niet moge- 
lijk. De analyse dei' kristallen leverde: 
Na,0...29.8 ZnO. ..37.8 H,0...32,4 V,. 
(Tlieoretisch voor Na^O . ZnO . 4H,0... Naj0...28,9 7o> ZnO. ..37,6 '/o» 
H(,0...33,5 7o)- microscopische beschouwing bleek het produkt 
volkomen homogeen te zijn, de kristallen vertoonden zich als lange 
staafjes met stomp uiteinde; zij zijn zwak dubbelbrekend. Amorphe 
deelen konden niet worden aangetoond. De kristallen, welke bij de 
proeven N^® 8—18 zich gevormd hadden, werden eveneens micros- 
copisch onderzocht; zij bleken geheel ovei’een te komen met die 
langs bovenstaanden weg verkregen. 
Een proefje der kristallen met alcohol van 96 7o behandeld, ver- 
Loc. cit. Zie ook Gmelin-Kraut’s Handbuch. 
